**********************************************************************************************************************************
W4-E - Abdichtung Putzsockel (FPD_TX)
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002001 Waagerechte Dichtungsbahn
zurückschneiden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorhandene Mauersperrbahn 
in der waagerechten Fuge
zurückschneiden.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002003 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002004 Fehlstellen &gt; 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offene Fugen sowie Fehlstellen, 
Mörteltaschen oder Ausbrüche > 5 mm
mit dem mineralischen, schnell abbindenden,
wasserdichten Mörtel, Remmers 
WP DKS rapid (basic) verschließen. 
Stark saugende Untergründe sind 
vorzunässen.

Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
ggfs. mehrlagig applizieren.
Schichtdicke einlagig < 50 mm

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: St
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Sockelabdichtung Neubau mit FPD
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003001 Grundierung mit  Spezialgrundierung (Kiesol MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende saugfähige, mineralische 
Untergründe mit der lösemittelfreien,  
Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
grundieren. 

Produkt durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen gleichmäßig auftragen.
Pfützenbildung vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003002 Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinterfeuchtungsschutz im Wand-Sohlen-Anschluss,
von Betonsohle bis oberhalb erste Steinlage 
(> 20 cm über OK Sohle), mit der starren, 
zementgebundenen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP DS [basic] herstellen.

Starre, zementgebundene Dichtungsschlämme
mittels Deckenbürste oder Schlämmbesen
auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DS [basic] <0405>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003003 Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic) )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einer Schenkellänge
von ca. 5 cm aus dem mineralischen, 
schnell abbindenden, wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DKS rapid (basic) herstellen.  

Saugfähige Untergründe vornässen.
Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
applizieren und mittels Dichtungskehlenkelle die 
Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Kratzspachtelung mit FPD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lunker, Poren, Putzrillen, etc. mineralischer 
Untergründe mittels einer 
Kratzspachtelung aus der 2-komp.,  
flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung, 
Remmers MB TX 2K,
verschließen und egalisieren.

Angemischtes Material mittels geeignetem 
Werkzeug in einer dünnen Schicht ganzflächig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig vom Untergrund
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und FPD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und 
Fugen / Übergänge zu 
nichtmineralischen Bauteilen 
mit dem hochwertigen, vliesbeschichteten
Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk
Basis, Remmers Tape VF, 
und der flexiblen, polymermodifizierten 
Dickbeschichtung, Remmers MB TX 2K,
überarbeiten.

Kontaktschicht / Kratzspachtelung mit dem 
Abdichtungsstoff herstellen und vollständig 
durchtrocknen lassen. 

Fugenband vollflächig mit dem Abdichtungsstoff verkleben.  
Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite 
von > 10 cm auszuführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1 m/m 
Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120)
Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Abdichtung mit FPD bei W4-E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung gemäß der Wasser-
einwirkungsklasse W4-E "Spritzwasser am 
Wandsockel" aus der flexiblen, polymermodifizierten
Dickbeschichtung (FPD, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und PG-FBB), 
Remmers MB TX 2K, herstellen.

Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

Angemischtes Material mittels geeignetem
Applikationsverfahren 2-lagig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. 
Abdichtung von Stirnseite Sohle (> 10 cm)  
bis > 30 cm über OK Gelände aufbringen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,1 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
004 Abdichtung bodentiefer Türen und Fenster
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004001 Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bodentiefe Fensterelemente im Bereich der abzudichtenden Fläche mit grobkörnigem Schleifpapier leicht anschleifen,
mit geeignetem Reiniger, z.B. Isopropanol,
gründlich reinigen, entfetten und alle Trennlagen entfernen.

Achtung: 
Lösemittelhaltige Reiniger können
den Untergrund angreifen. 
Stets Probefläche anlegen!

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004002 Schutz vor Verunreinigungen nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maßnahmen zum Schutz vor Verunreinigungen
nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen
wie Fensterrahmen / Verglasung / Fassade
durch Abklebearbeiten und Anbringen von Schutzfolien.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004003 Kontaktschicht auf vorhandene Abdichtungslagen, FPD_TX 2K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktschicht/ Kratzspachtelung auf der vorhandenen 
Abdichtung aus der flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung, Remmers MB TX 2K, herstellen.

Angemischtes Material mit geeignetem Werkzeug
in einer dünnen Schicht auf den 
vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Anschlußbreite > 10 cm.

Kontaktschicht vollständig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig vom Untergrund
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004004 Kontaktschicht auf nicht mineralischen
Untergründen, FPD_TX 2K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktschicht auf dem abzudichtenden,
nicht mineralischen Untergrund mit der 
flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung, 
Remmers MB TX 2K, herstellen.

Angemischtes Material mit geeignetem Werkzeug
in einer dünnen Schicht auf den 
vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Kontaktschicht vollständig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig vom Untergrund
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004005 Fugenabdichtung bei bodentiefen Elementen
mit FPD_TX 2K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fugen / Übergänge zu 
nichtmineralischen Bauteilen 
mit dem hochwertigen, vliesbeschichteten
Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk
Basis, Remmers Tape VF, 
und der flexiblen, polymermodifizierten 
Dickbeschichtung, Remmers MB TX 2K,
überarbeiten.

Kontaktschicht / Kratzspachtelung mit dem 
Abdichtungsstoff herstellen und vollständig 
durchtrocknen lassen. 

Fugenband vollflächig mit dem Abdichtungsstoff verkleben.  
Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite 
von > 10 cm auszuführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1 m/m 
Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120)
Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004006 Abdichtung bei bodentiefen Elemente mit
FPD_TX 2K bei W4-E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anbindung von bodentiefen Tür- und Fensterelementen
an die Sockelabdichtung bei Wassereinwirkungsklasse 
W4-E "Spritzwasser im Wandsockel" 
aus der flexiblen, polymermodifizierten
Dickbeschichtung (FPD, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und PG-FBB), 
Remmers MB TX 2K.

Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm.

Angemischtes Material mit geeignetem
Applikationsverfahren mindestens 2-lagig auf den
vorbereiteten Untergrund auftragen. 

Abdichtungshöhen und Anschlußbreiten sind objektbezogen
durch den Planer festzulegen.
Im Allgemeinen:
Abdichtung an den bodentiefen Elementen bis UK Abtropfleiste, seitlich bis ca. 30 cm über OK Gelände aufbringen.
Abdichtungsbereite auf den seitlichen Fensterrahmen > 35 mm.
 
Überlappungen auf bereits vorhandene 
Abdichtungslagen sind > 10 cm breit 
auszuführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,1 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
005 Sockelputz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005001 Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armierungsschicht aus dem hochvergüteten, 
wasser-, wetter- und frostbeständigen
mineralischen Klebe-
und Armierungsmörtel, Remmers VM Fill,
auftragen und Armierungsgewebe, 
Remmers Tex 4/100,
einarbeiten.

Mit dem angemischten Mörtel eine Kratzspachtelung
auf die durchtrocknete Sockelabdichtung / 
Sockeldämmung aufbringen. Anschließend 
den Mörtel "frisch in frisch" in einer Schichtdicke von 3 - 4 mm 
aufziehen. Armierungsgewebe im oberen Drittel 
des Putzes faltenfrei einbetten,
Gewebebahnen mind. 10 cm überlappen lassen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill <0517>
Ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4/100 <3880>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005002 Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sockel-Oberputz mit dem hochvergütetem, wasser-,
wetter- und frostbeständigem, schnell abbindenem,
mineralischen Klebe-
und Reparaturmörtel Remmers 
VM Fill rapid auf die Armierungsschicht auftragen.

Angemischtes Material auf den tragfähigen,
sauberen und staubfreien Untergrund mittels 
geeingetem Werkzeug in einer 
Schichtdicke von 3 mm auftragen und abziehen.
Putzoberflächen entsprechend den Regeln der
Putztechnik nachbehandeln.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill rapid <0519>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005003 Putzabdichtung mit flexibler, polymermodifizierter Dickbeschichtung (FPD)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Putzabdichtung aus der flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung (FPD, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und PG-FBB), 
Remmers MB TX 2K, herstellen.

Abdichtung > 5 cm über OK Gelände 
auf den Putz auftragen und unter-
halb Gelände > 5 cm hinterlaufsicher auf die
Abdichtung bzw. die vorhandene 
Perimeterdämmung anschließen.

Mindestschichtdicke 2 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,1 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB TX 2K <3004>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
005004 Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sockelputz einschließlich der 
Putzabdichtung oberhalb Gelände
mit der wasserabweisender
Schutzbeschichtung auf Reinacrylatbasis, 
Remmers Color PA, beschichten. 

Material je nach Untergrundbeschaffenheit 
in 2-3 Arbeitsgängen appilzieren. Wartezeit 
zwischen den Arbeitsgängen mind. 8 Stunden.
Angrenzende Bauteile durch geeignete 
Maßnahmen schützen.

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,2 l/m² pro Anstrich 
Remmers Color PA <6500>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005005 Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
vollständiger Durchtrocknung der
Abdichtung anbauen.

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
einhalten.

Produkte / Verbrauch:
1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

Einheit: m2